302 S E E B E C K 



Gediegen Gold B. Die dodekaedrisch krystallisirten Körner, 

 nebst den übrigen sieb ihnen gleich verhallenden Goldstufen sind für 

 reines Gold zu halten, da sie mit dem chemisch reinen Golde No. 2. 

 eine gleiche Stelle in der Reihe einnehmen. Die Reinheit eines der 

 Körner vom gediegenen Golde aus Brasilien ist auch durch chemische 

 Analvse bestätigt worden. 



Als reines Silber können die vier Stufen gediegenen Sil- 

 bers B angesehen werden, da sie sich dem reinsten künstlich darge- 

 stellten Silber gleich verhallen. 



Die mit Silber A bezeichneten Stufen enthalten wahrscheinlich 

 fremdartige Beimischungen, und eben so auch die mit Gold A unter 

 den gediegenen Metallen angeführten Stücke. In einem messingfarbigen 

 Golde von Eula in Böhmen hat Lampadius auf 96,9 Gold, 2,0 Silber 

 und 1,1 Eisen gefunden (S. dessen Handbuch der chemischen Analyse 

 S. 252.). Sollte vielleicht der Eisengehalt diesen beiden gediegen Gold- 

 stufen A die höhere Stelle in der magnetischen Reihe geben? Es wird 

 dies um so wahrscheinlicher, da auch unser GoldNo. 1. (dem jene in 

 ihrem Verhalten nahe kommen), nach der Analyse von Herrn H. Böse 

 eisenhaltig ist, und da Goldstücke, welche blofs Silber oder Kupfer ent- 

 halten , diese Stelle in der Reihe nicht einnehmen. — Das Gold von 

 Peru und das von Catharinenburg haben eine hellgelbe Farbe , und 

 letzteres sitzt auf Brauneisenstein ; ein Grund mehr an den Eisengehalt 

 desselben zu glauben. 



Alles gediegen Kupfer befindet sich an derselben Stelle, welche 

 das künstlich erzeugte Cämentkupfer (No. 3. der Tabelle §. 31.) ein- 

 nimmt. Sollte jenes vielleicht gleichen Ursprungs mit diesem seyn? 

 Das häufige Vorkommen des braunen Eisenochers bei dem gediegen 

 Kupfer, (S. Hofmanns Handbuch der Mineralogie B.III. 2. S.SS.) scheint 

 gleichfalls dafür zu sprechen. Unter den zu magnetischen Versuchen 

 angewandten Kupferstufen befanden sich mehrere durch Krystallisation 

 und Farbe ausgezeichnet schöne Stücke (i). 



(i) Das Cämentkupfer, welches durch Eisen aus Kupfervitriol hergestellt worden, 

 behält, wie ich später gefunden habe, die Stelle zwischen Zink und Piatina No. 4. in 

 der magnetischen Reihe nur so lange, als es in der ursprünglichen Form, wie es redu- 

 cirt worden, bleibt. Wird es im Thontiegel für sich, ohne Zusatz irgend eines Flufs- 



